Muthmann u. Frauriberger: Über Passivität der Metalle. 215 
Es wurden von jedem Metall zwei längliche Stücke ver- 
wendet, die an den dicken Enden mit einem Platindraht armiert 
wurden. Die beiden Stücke zeigten im frischen Zustand fol- 
gende Potentialsprünge : 
Moi = — 0,54 Volt 
Moii = — 0,26 „ 
Woi — — 0,63 „ 
Wou= — 0,25 „ 
Die Metalle zeigten fein kristallinische Struktur und konnten 
Spaltungsstücke deshalb nicht hergestellt werden. An den 
Enden, an denen die Messungen vorgenommen wurden, haben 
wir die Stücke mit einer Karborundscheibe öfters anpoliert. 
Das Passivieren mit oxydierenden Mitteln gelingt sehr 
leicht und es wirken hier, wie bei Chrom, Chromsäure, Eisen- 
chlorid, Salpetersäure sehr energisch. Die beiden oben ange- 
führten höchsten Werte der Passivität von — 0,94 für Molybdän 
und — 1,16 für Wolfram, haben wir erhalten, indem wir die 
Metalle 14 Stunden lang der Einwirkung einer konzentrierten 
Chromsäurelösung aussetzten. Man muss, um die höchsten 
Werte zu erhalten, die Metalle ziemlich lange mit dem passi- 
vierenden Mittel in Berührung lassen, da das Potential des 
betreffenden Metalles stetig und zwar zuerst schneller, dann lang- 
samer abnimmt bezw. steigt, um schliesslich beim äussersten 
Wert stehen zu bleiben. Dies ist sowohl beim Aktivieren als 
auch beim Passivieren zu beobachten. Dieser äusserste Wert 
ist verschieden für die verschiedenen Reagentien und es 
lässt sich der folgende, sehr wichtige Satz aufstellen: 
„Die Metalle mit veränderlicher elektromotorischer Kraft 
stellen sich bei genügend langer Einwirkung in jedem Medium 
auf einen bestimmten, vom Medium abhängigen Potentialsprung 
ein und zwar ist dieser Potentialsprung derselbe, ganz gleich- 
giltig ob die Einstellung von der aktiven oder passiven Seite 
aus erfolgt.“ 
Auch das Eisenchlorid wirkt energisch passivierend auf 
Molybdän und Wolfram ein. Wir haben die Wirkung dieses 
